( '397 ) 

 coloration de l'oxalate facile à constater, surtout lorsqu'on opère à loo de- 

 grés. Rien de pareil ne paraît se produire dans les expériences faites 

 sous basse pression. 



» Toutes les fois qu'une réaction se manifeste entre l'oxalate et le 

 chloral, ma méthode exclusivement fondée sur les lois de l'hygrométrie 

 n'est plus applicable. Mes nouvelles expériences me permettent, comme 

 les anciennes, de maintenir nies conclusions. 



» Quant à la tension de dissociation de l'oxalate neutre de potasse à la 

 température de 78 degrés, je l'ai également déterminée de nouveau, en 

 opérant, pour .plus de sûreté, au moyen d'un manomètre enfermé avec 

 l'oxalate effleuri dans un tube vide et scellé à la lampe; j'ai obtenu con- 

 stamment la tension de .'ï3 millimètres que j'avais annoncée. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur t allotropie mélallique. Note deM. P. Schctze.vberger, 



« Les faits relatifs au cuivre, que j'ai eu l'honneur de présenter à l'A- 

 cadémie des Sciences, ne sont pas isolés. Tout porte à faire penser que |)ar 

 l'électrolyse des solutions métalliques, dans des conditions convenables 

 et variant d'un métal à l'autre, on arrivera à multiplier les exemples de ce 

 genre. 



» Sans compter l'antimoine détonant de M. Gore, je puis citer, dés au- 

 jourd'hui, des expériences sur le plomb, qui établissent également l'exis- 

 tence d'une modification allotropique, caractérisée par une oxydabilité 

 bien supérieure à celle du plomb ordinaire. Lorsqu'on fait passer le cou- 

 rant d'un élément Bunsen à travers une solution de potasse caustique, à 

 10 pour 100, en prenant une lame de plomb comme électrode positive 

 et une lame de cuivre ou d'or bien polie comme électrode négative, les 

 deux lames étant parallèles et distantes de 3 à 4 centimètres, on voit se 

 déposer sur la lame négative, dès qu'il s'est dissous un peu de plomb dans 

 le bain, lui enduit métallique blanc bleuâtre, poli et brillant. Si, à ce mo- 

 ment, on sort la lame du bain et si on l'expose à l'air, après l'avoir lavée à 

 l'eau bouillie tiède, l'enduit s'évanouit rapidenienl, en laissant réapparaître 

 la couleur jaune du métal sous-jacent. On croirait assister à l'évaporation 

 de la couche métallique, tandis qu'en réalité il se forme de l'oxyde jaune 

 de plomb, ne masquant plus en couche mince la couleur du cuivre ou de 

 l'or, et dont la présence devient sensible après dessiccation. 



M Pendant l'électrolyse, d se dégage de l'hydrogène au pôle négatif, de 



